20 
Quellen. Entrindetes Tannenholz : nach der Lange 
0*104%, dem Radius 4 *82%, der Sehne 8*13% (Laves). 
Aus Weissbaclüs Versuchen bei völliger Durchnässung* eine 
Volums - Zunahme von 3*6% bis 7*2%, an Gewicht 83% 
bis 123%. 
Elasticität und Festigkeit: 
a) Zug parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
1*67 Kgr. ; Elasticitätsmodul 1396*5 Kgr,, Bruchgrenze 7*13 Kgr. 
(Mikolaschek), Mittelzahlen für die Tanne: (Chevandier- 
Wertheim): Elasticitätsgrenze 2*135 Kgr., Elasticitätsmodul 
1113*2 Kgr., Bruchgrenze 4*18 Kgr.; dieselbe berechnet für 
Bohlen 5*88 Kgr., für Bretter 6*50 Kgr., Belastung für 
die Elasticitätsgrenze 2*49 Kgr., die dabei eintretende Ver¬ 
längerung höoo (Karmarsch). Absolute Festigkeit nach Kar- 
marscli rn bis 10*48 Kgr. 
b) Querfestigkeit. Zug im Sinne des Radius: 
Elasticitätsmodul 94*5, Bruchgrenze 0*220 Kgr., im Sinne 
der Tangente: Elasticitätsmodul 34*1, Bruchgrenze 0*297 
Kgr., Querfestigkeit nach Karmarsch 0*12 bis 0*41 Kgr. 
c) Druck parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
2*8 Kgr., Elasticitätsmodul 1723*5 Kgr., Druckfestigkeit 3.12 
Kgr. (Mikolaschek). 
d) Bieg* u n g : Elasticitätsgrenze 1 ‘43 , Elasticitäts¬ 
modul 755*45, Bieg"ungsfes tigk ei t 4*3 Kgr. (Mikolaschek), 
Mittelzahlen nach Ebbels und Tredgold: Elasticitätsmodul 
991, Festigkeit 7*284, senkrecht zu den Fasern Elasticitäts¬ 
modul 25*3 Kgr., Biegung* ganzer Trumme: Elasticitätsmodul 
203*9 bis 1193*7 Kgr. (Chevandier Wertheim). Vogesentanne: 
Biegungs - Festigkeit 5*1 Kgr. (Chevandier-'Wertheim). 
e) Torsion: Elasticitätsgrenze0*277, Elasticitätsmodul 
479*9, Torsionsfestigkeit 0*46 Kgr, (Mikolaschek). 
f) Ab seie erung: Abscheerungs-Festigkeit parallel 
zur Faser 0*3, senkrecht zur Faser 2*73 Kgr. (Mikolaschek), 
Nach der Faserrichtung 0*42 bis 0.50 Kgr. (Karmarsch.) 
Spaltbarkeit. Sehr leicht und vollkommen spaltbar. 
Härte» Weich. 
